2 П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
{ iTl } ; рѣдко появляются также грани {Ш}. Общій габитусъ кубическій. При 0° С. обра- 
зуются комбинаціи {100} съ дельтоидъ-додекаэдромъ, имѣющимъ закругленный грани, 
иногда еще {110}, тетраэдръ и тетраэдрическій пентагональный додекаэдръ. При еще 
болѣе низкой температурь при ростѣ мелкихъ кубическихъ кристалловъ образуются {322} 
и {111} или комбинаціи обѣихъ Формъ; часто двойники проростанія. Недѣлимыя, соста- 
вляющая двойникъ, принадлежать двумъ противоположнымъ вращеніямъ. Рѣдко находятся 
оба тетраэдра на одномъ простомъ кристаллѣ х ). 
Изъ приведенныхъ справокъ очевидно, что далеко не всѣ стороны кристаллизаціи 
NaC10 3 въ достаточной степени выяснены даже съ Фактической стороны. Совершенно не 
затронуть вопросъ о причинахъ, вызываюшихъ появленіе и степень развитія тѣхъ или 
иныхъ граней, а также рѣзкаго измѣненія кристаллическаго габитуса NaC10 3 въ при- 
сутствіи Na 2 S0 4 ; не испытано отношеыіе NaC10 3 къ другиыъ примѣсямъ, откуда можно 
было бы сдѣлать догадки о причинахъ, вызываюшихъ такое измѣненіе габитуса. 
Предшествующая наблюденія надъ кристаллизацией квасцовъ и обнаруженіе вліянія 
химизма, какъ причины, вызывающей перемѣну кристаллическаго габитуса, давало осно- 
ваніе предполагать, что та же причина обусловливаетъ различіе въ кристаллическомъ га- 
биту сѣ и NaCIO, въ зависимости отъ примѣси Na 2 S0 4 , а также и другихъ веществъ, какъ 
показано будетъ ниже при изложеніи сдѣланныхъ мною наблюденій. 
При кристаллизаціи NaC10 3 по особымъ соображеніямъ были поставлены опыты 
надъ вліяніемъ температуры на характеръ кристалловъ NaC10 3 ; эти опыты дали весьма 
любопытные результаты. 
I. 
Кристаллизация хлорновато-кислаго натра въ присутствіи сѣрно-кислаго натра. 
Растворъ, взятый для изслѣдованія вліянія сѣрнокислаго натра на кристаллическую 
Форму NaC10 3 , составленъ былъ такимъ образомъ. Къ насыщенному раствору NaC10 3 
прибавлялся продажный сѣрнокислый натръ, такъ чтобы на 100 граммовъ первой соли 
приходилось 1 граммъ второй 2 ). Первая кристаллизація дала 11,636 гр. кристалловъ на 
NaC10 3 . 
Всѣ кристаллы имѣли кубическій габитусъ. Большинство представляло простыя Формы 
(100); меньшая часть имѣла еще слабо развитыя грани { lTl} и {110} въ количествѣ 
1 — 2 плоскостей. По подсчету на 33 простыя Формы оказалось 11 съ указанною комбп- 
націей. 
Растворъ, содержащій (послѣудаленія 11,636 гр. NaC10 3 ) на 88,364 гр. 1 гр. Na 2 SO t 3 ), 
чрезъ восемь дней выдѣлилъ 5,071 гр. NaC10 3 ; кристаллы имѣлп кубпч. габитусъ, однако 
1) Р. Groth. Pogg. Ann. d. Phys. 1876; 158; 210. 
2) По анализу продажный сѣрнокислый натръ со- 
держалъ 52,2% кристаллизационной воды. 
3) Формулой NaoSO^ обозначается для краткости 
продажным водный сѣрнокисдын натрт^ (см. выше). 
